INVESTIGAÇÃO EXPERIMENTAL SOBRE O ENVELHECIMENTO PRECOCE DE PENEIRAS MOLECULARES UTILIZADAS NO PROCESSAMENTO DO GÁS NATURAL

XXXVII Encontro de Iniciação Científica

Victor Cordeiro Aguiar Castro, MOISÉS BASTOS NETO, RAFAELLE GOMES SANTIAGO, BIANCA FERREIRA DOS SANTOS, Diana Cristina Silva de Azevedo

A secagem de correntes gasosas pode ser feita por adsorção utilizando-se peneira moleculares (zeólitas). Certos fatores podem degradar esse material, tais como a presença de contaminantes, sendo importante a compreensão do seu envelhecimento. Neste trabalho, o processo de envelhecimento acelerado de uma zeólita comercial, na presença de n-heptano (C7H16), gás carbônico (CO2), metano (CH4) e umidade, foi estudado. Para isso, uma massa conhecida da zeólita é adicionada a um reator. Em seguida, um fluxo de N2 úmido é circulado pela amostra por um dia. Depois, adiciona-se C7H16 líquido e pressuriza-se o sistema até 30 bar com uma mistura de CO2/CH4 a uma razão molar de 1:4. Mantém-se essas condições por 1 h para simular a adsorção e, logo após, são realizados ciclos de aquecimento (30-250 ºC) e resfriamento (250-30 ºC), num tempo total de 12 h. Para testar a influência dos componentes envolvidos, procedimentos na ausência de C7H16, CH4 ou CO2 foram avaliados separadamente. Após 5, 14, 24 e 35 ciclos, amostras de todos os testes são retiradas e analisadas através de isotermas de N2 e análise elementar. Considerando as propriedades texturais, geralmente estas diminuem com o aumento do número de ciclos e são mais significativas quando todos os componentes estão presentes, como a área superficial, que diminuiu em 24,62% para 35 ciclos. Similarmente, por análise elementar, vê-se aumento na quantidade de C nas amostras com o aumento do número de ciclos, mais significativo na presença de C7H16 (12 vezes maior). No entanto, acredita-se que o CH4 e o CO2 também apresentam papel importante, pois a quantidade de C para as amostras na ausência de um desses gases é similar e significativa, apesar de ser inferior à amostra envelhecida com todos os constituintes. Apesar destes resultados ainda não mostrarem total ou significativa desativação, eles indicam que o C7H16 tem o papel mais relevante em relação aos demais constituintes. O autor agradece à Petrobras pelo apoio financeiro.

Palavras-chave: PENEIRA MOLECULAR. N-HEPTANO. ENVELHECIMENTO. ZEÓLITA.

Encontros Universitários da UFC, Fortaleza, v. 3, 2018

1560